Jurnal Teknik Kimia Vol. 29, No. 1, 2023, 29-35 e-ISSN: 2721-4885
DOI: https://doi.org/10.36706/jtk.v29i1.1429
Online at http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/jtk
Pengaruh pre-treatment pada ekstraksi silika sebagai studi awal pada pemanfaatan pozzolan di sumatera barat
Effect of pre-treatment on silica extraction as an initial study on pozzolan utilization in west sumatra
Erda R. Desfitri, Reni Desmiarti * , Ellyta Sari, Putri N. Silaban, Suci R. Dhani, Ainun YA. Dalimunthe
Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta, Padang - Indonesia
* Email: renidesmiarti@gmail.com

## Abstrak
Sumatera  Barat  dikenal  dengan  alam  yang  sangat  kaya  oleh  sumber  daya  mineral,  salah  satunya  pozzolan (trass).  Pozzolan  adalah  bahan  yang  mengandung  senyawa  silika  dan  alumina  yang  tidak  mempunyai  sifat mengikat seperti semen. Kandungan silika yang tinggi pada pozzolan merupakan potensi untuk menjadikannya sebagai  sumber  silika  yang  bisa  dimanfaatkan  di  berbagai  industri.  Untuk  mendapatkan  silika  dengan  tingkat kemurnian  yang  tinggi  diperlukan  proses  ekstraksi.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  ekstraksi  dengan memperhatikan pengaruh kondisi operasi pada pada proses pre-treatment sebagai studi awal pada pemanfaatan pozzolan di Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kondisi operasi yang optimum. Kondisi yang divariasikan  pada  penelitian  ini  adalah  waktu,  suhu  dan  jenis  pelarut  yang  digunakan  pada  proses  preparasi. Terhadap hasil ekstraksi dilakukan perhitungan jumlah  yield dan analisis  kandungan dengan  menggunakan X- Ray  Fluorescence  (XRF).  Dari  penelitian  ini  diperoleh  kondisi  terbaik  pada  proses pre-treatment adalah menggunakan aquadest bersuhu 100 o C sebagai larutan pencuci dengan  waktu perendaman 180  menit. Kondisi ini dapat menaikkan kadar silika dari 73,92% menjadi 82,06%.
Kata Kunci: silika, pozzolan , ekstraksi, XRF

## Abstract
West  Sumatra  has  abundant natural  resources.  One  of  them  is  pozzolan  as  a  mineral  resource.  Pozzolan  is a material that contains silica and alumina compounds that do not have binding properties like cement. The high silica  content  in  pozzolans  has  the  potential  to  make  it  a  source  of  silica.  Silica  can  be  used  in  various industries. Silica can be obtained by the extraction process. This research has  analyzed operating conditions’ effect on the pre-treatment process as an initial study on the use of pozzolan in West Sumatra. The aim of this study  is  to  get  the  optimum  operating  condition.  The  variable  is  time,  temperature,  and  kind  of  solvent.  The extraction results are calculated for the amount of yield and then content analysis by using X-Ray Fluorescence (XRF).  This  research  found  that  the  best  condition  for  the  preparation  was  using  aquadest  at  100 o C  as  a washing  solution  with  a  time  of  180  minutes.  This  condition  can  increase  the  silica  content  from  73.92  %  to 82.06 %.
Kata Kunci: silica, pozzolan, extraction, XRF

## 1. PENDAHULUAN
Silika (SiO 2 ) merupakan mineral yang banyak ditemui  di  kerak  bumi  yang  biasanya  ditemukan dalam bentuk pasir atau kuarsa. Pengguanaan silika sangat  luas  dan  beragam  di  berbagai  industri. Satriawan,  A.,dkk  (2021)  memanfaatkan  silika yang berasal dari abu terbang minyak kelapa sawit (Palm  Oil  Fly  Ash/POFA) sebagai  bahan  baku untuk  pengisian  kertas.  Adam,  F.,  dkk  (2012) memanfaatkan  silika  dari  sekam  padi  sebagai katalis untuk  imobilisasi logam transisi. Setiadji, S dkk., (2019) menggunakan silika  yang berasal dari rumput gajah untuk pembuatan zeolit T. Mahaddilla  &  Putra,  (2013)  menggunakan  silika yang  berasal  dari  batu  apung  untuk  pembuatan zeolit sintetis. Wang, B., dkk (2018) memanfaatkan silika  untuk  menghilangkan  logam  berat  dari  air limbah.  Selain  itu  sudah  umum  diketahui  bahwa silika  adalah  sumber  utama  dalam  industri  gelas, kaca dan keramik.
Silika  bisa  diperoleh  dari  berbagai  sumber yang  ada  di  alam.  Hal  ini  juga  sudah  diteliti  oleh beberapa  peneliti  sebelumnya.  Setiadji,  S.,  dkk (2019)  mengekstraksi  rumput  gajah  yang  telah dikeringkan  dan  diabukan  menggunakan  pelarut NaOH  1M  disertai  dengan  pemanasan  pada temperature  150 o C  dan  dinetralkan  dengan  H 2 SO 4 3M.  Dari  percobaan  ini  diperoleh  hasil  ekstraksi silika  dari  rumput  gajah  sebesar  71,91%.  Abu batubara  ( Coal  Fly  Ash/CFA )  juga  bisa  digunakan sebagai sumber silika yang secara alami mengandung  59,38  %  silika  (Sutopo  et  al.,  2021). Andarini,  N.,  dkk.  (2018)    sebelum  melakukan ekstraski,  abu  batubara  direfluks  selama  2  jam dengan  HCl  3%  dan  dikeringkan  pada  suhu  100 o C selama  24  jam.  Kemudian  dilakukan  ekstraksi menggunakan NaOH 3 M dan HCl 1 M. Persentase silika  yang  diperoleh  berjumlah  79,72  %.  Sumber lain  mengatakan  bahwa  pozzolan  merupakan sumber  silika  yang  paling  potensial.  Pozzolan mempunyai kadar silika yang berkisar antara 53,88 % - 72,75 % (Seynou, M., dkk. 2016)
Pozzolan  adalah  suatu  material  yang  berasal dari alam dan batuan. Sebagian besar kandungannya adalah silika dan alumina (Rodriguez-Camacho,  E.  &  Uribe-Afif,  R.  2002),
(Massazza,  F.  1993),  (Kaid  dkk.,  2015)  dan  (Alp, dkk.,  2009).  Di  Sumatera  Barat  terdapat  sumber daya  alam  sekitar  110  juta  ton  potensi  pozzolan yang  tersebar  di  4  wilayah  (Dinas  Sektor Pertambangan). Potensi tersebut cukup menjanjikan,  namun  masih  belum  dimanfaatkan dan  di  kelola  dengan  baik.  Maka  pengembangan sumber  daya  pozzolan  di  Indonesia  khususnya  di Sumatera  Barat  sudah  waktunya  dilakukan, sehingga  apabila  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara tepat  akan  meningkatkan  perekonomian  nasional (Nurzam dan Anaperta 2020).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa pozzolan  memiliki  potensi  sebagai  sumber  silika yang  sangat  kuat  bila  dibandingkan  dengan sumber-sumber  yang  lain.  Oleh  sebab  itu  pada penelitian  ini  dilakukan  ekstraksi  pada  pozzolan dengan  memperhatikan  pengaruh  kondisi  operasi pada  ekstraksi  silika  sebagai  studi  awal  pada pemanfaatan pozzolan di Sumatera Barat.
Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  kondisi operasi  yang  optimum  pada  proses  ekstraksi  silika dari pozzolan.

## 2.   METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Sampel dan Bahan
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pozzolan  yang  berasal  dari  bukit  pozzolan yang  berada  di  Nagari  Koto  Mambang  Kampuang Tanjuang Sungai Durian daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah gambar tempat pengambilan sampel.

## Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel
Dari  penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan, pozzolan  di  daerah  ini  mengandung  silika  dengan konsentrasi  73,92  %  (Desfitri  et  al.,  2022). Sedangkan  bahan  penunjang  yang  digunakan adalah  NaOH  3M  sebagai  pelarut  pada  proses ekstraksi,  HCl  2M  sebagai  penetral,  aquadest  dan air  sungai  sebagai  larutan  pencuci  pada  proses preparasi.    Larutan  pencuci  pada  proses pre- treatment ini  bertujuan  untuk  menghilangkan pengotor organik yang ada dalam sampel pozzolan. Pemilihan  air  sungai  sebagai  larutan  pencuci bertujuan  untuk  mendapatkan  metode  yang ekonomis  dan  aplikatif  dengan  bahan-bahan  yang mudah  ditemui  secara  alami.  Air  sungai  yang digunakan berasal dari Sungai Pagang, Siteba, Kota Padang.  Kondisi  fisik  air  sungai  tidak  berbau  dan agak jernih.

## 2. Preparasi Sampel
Sampel  sebanyak  10  gram  ditambahkan pelarut  (aquadest  dan  air  sungai  masing-masing
dengan suhu 100 o C dan 25 o C) dengan ratio sampel dan pelarut 1 : 10. Sampel yang sudah ditambahkan pelarut  direndam  dengan  variasi  waktu  30,  60,  90, 120,  150  dan  180  menit  sambil  sesekali  diaduk. Kemudian  sampel  disaring  untuk  memisahkan larutan  pencuci  dengan  filtrat.  Residu  diambil  dan dikeringkan untuk dilanjutkan ke tahap ekstraksi.
2.3. Ekstraksi
Sampel  yang  sudah  selesai  dipreparasi, ditimbang sejumlah 5 gram kemudian ditambahkan pelarut  NaOH  3  M  sebanyak  25  mL.  Setelah  itu diekstraksi  sambil  diaduk  menggunakan magnetic stirrer dengan  selama  1  jam  pada  suhu  95 o C. Setelah  proses  ekstraksi  selesai  dipisahkan  antara
filtrat  dengan  residu.  Filtrat  yang  diperoleh ditambahkan HCl 2 M sampai pH netral. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan endapan dengan  larutan.  Endapan  yang  diperoleh  dicuci dengan  aquadest,  kemudian  dikeringkan  dan dianalisis.
Reaksi  yang  terjadi  selama  proses  ekstraksi adalah sebagai berikut:
SiO 2(s) + 2NaOH (aq)  Na 2 SiO 3(aq) + H 2 O (l) (1)
Na 2 SiO 3(aq) + 2HCl (aq)  SiO 2(s) + 2NaCl (aq) + H 2 O (l)
(2)
Tahapan  pembentukan  Silika  pada  proses ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 2.
Reaktor 1
1 jam, 95 °C
5 gram sampel hasil preparasi NaOH 3 M 25 ml Filter Aquadest Residu Na 2 SiO 3 Filter Reaktor 2 pH 7 HCl 2 M Endapan Silika NaCl dan H 2 O Oven
100 °C
Desikator SiO 2 (s) Aquadest Na 2 SiO 3 (aq)  + 2HCl (aq)  SiO 2 (s) + 2NaCl (aq) + H 2 O(l)
SiO 2 (s) + 2NaOH(aq)  Na 2 SiO 3 (aq) + H 2 O(l)
Gambar 2. Tahapan Pembentukan Silika Pada Proses Ekstraksi

## 2.4. Analisis
Hasil  ekstraski  yang  diperoleh  dihitung jumlah yield dan dianalisis kemurniannya menggunakan  X-ray  Fluorescence  (XRF).  Jumlah %  yield  dihitung  dengan  menggunakan  Persamaan 3.  Sedangkan  komposisinya  dianalisis  dengan
menggunakan  XRF.  Uji  XRF  ini  dilakukan  di laboratorium  Kimia  Fakultas  Matematika  dan Pengetahuan  Alam  Universitas  Negeri  Padang. Dari data yang diperoleh dapat diketahui kandungan mineral hasil ekstraksi dan kadar silika.
% Yield = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 x 100 %
(3)

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  perlakuan  yang  berbeda  terhadap sampel  akan  memberikan  hasi  yang  berbeda  pula. Rosalin,  dkk.,  (2019)  menganalisis  pengaruh metode pre-treatment pada  proses  ekstraksi biosilika  dari  sekam  padi  dengan  menggunakan aquadest  panas.  Pada  penelitian  ini  digunakan aquadest  dan  air  sungai  dengan  suhu  masing- masing 100 o C dan 25 o C.

## 3.1. Pengaruh Waktu Terhadap % Yield
Waktu  adalah  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  hasil  dalam  suatu  proses.  Pada penelitian  ini  dilakukan  analisis  pengaruh  waktu perendaman  selama  pencucian  terhadap  %  yield silika yang diperoleh setelah ekstraksi seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.
Gambar 3. Pengaruh Waktu Pencucian Terhadap % Yield
Kenaikan waktu perendaman selama pencucian  dapat  menaikkan  %  yield  seperti  yang terlihat  pada  Gambar  2.  Pada  waktu  30  dan  60 menit  belum  terjadi  perubahan  %  yield  yang diperoleh.  Namun,  setelah  60  menit  %  yield meningkat  secara  signifikan.  Waktu  perendaman pada  pencucian  berbanding  lurus  dengan  %  yield. Hasil  maksimal  diperoleh  pada  waktu  yang maksimal  di  menit  180  dengan  hasil  24,4  %.  Hal ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  tentang pengaruh  lama  waktu  perendaman  terhadap kekentalan  ekstrak  dengan  menggunakan  variasi waktu  24,  46, dan  72 jam  yang  mendapatkan  hasil maksimal pada 72 jam (Handoyo, 2020). Kenaikan signifikan ditandai dengan nilai koefisien determonasi  (R 2 )  sebesar  0,9211.  Menurut  Chin dan  Marcoulides  (1998),  nilai  R 2 dikategorikan kuat apabila melebih dari 0,67, kategori sedang jika bernilai  dari  0,33-0,66  dan  lemah  apabila  bernilai 0,19-0,32.
3.2. Perbandingan  Jenis  Pelarut  Terhadap  % Yield
Jenis  pelarut  yang  digunakan  pada  proses preparasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap  hasil  yang  diperoleh  (Verdiana  dkk., 2018). Pada penelitian ini pelarut yang dibandingkan  adalah  aquadest  dan  air  sungai. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat perbedaan  hasil  dengan  jenis  pelarut  yang  sama namun  memiliki  tingkat  kebersihan  yang  berbeda. Hasil dari penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Pengaruh Jenis Larutan Pencuci Terhadap % Yield
Gambar  4  menunjukkan  pada  waktu  yang sama namun menggunakan pelarut yang berbeda % yield yang diperoleh juga berbeda. Hasil  maksimal diperoleh  dengan  menggunakan  aquadest  sebagai pelarut pada waktu 180 menit dengan hasil 78,2 %. Aquadest  lebih  efektif  3,2  kali  lipat  dibandingkan dengan  air  sungai.  Hal  ini  disebabkan  karena aquadest  merupakan  pelarut  yang  terbebas  dari mineral-mineral,  sedangkan  air  sungai  adalah pelarut  dari  alam  yang  masih  memiliki  berbagai kandungan  mineral-mineral  yang  dapat  menambah impuritis  dan  menurunkan  keefektifan  pada pencucian (Apriliani, N., dkk. 2016)
3.3. Perbandingan Suhu Larutan Pencuci Terhadap %Yield
Temperatur  mempengaruhi  cepat  lambatnya laju  proses  pencucian  sehingga  temperatur  akan mempengaruhi  keoptimalan  yield  yang  dihasilkan. Aquadest  memiliki  keefektifan  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  air  sungai  sebagai  larutan pencuci.  Namun  ketika  aquadest  yang  digunakan bersuhu 25 o C, kefektifannya menurun seperti yang terlihat pada Gambar 5.
Pada  waktu  dan  pelarut  yang  sama,  namun suhu  berbeda  %  yield  yang  diperoleh  sangat  jauh berbeda.  Pelarut  dengan  suhu  100 o C  mampu memberikan hasil maksimal pada waktu perendaman  180  menit  dengan  hasil  78,2  % sedangkan  pelarut  pada  suhu  25 o C  hanya  mampu menghasilkan  %  yield  maksimal  sejumlah  6,6  % pada  waktu  30  menit  kemudian  menurun  hingga 4,6  %  pada  waktu  180  menit.  Perbedaan  ini menunjukkan  bahwa  temperatur  mempengaruhi %yield  yang  dihasilkan.  Temperatur  yang  rendah menyebabkan  laju  proses  ekstraksi  berjalan  lebih lama.  Peningkatkan  suhu,  juga  menaikkan  difusi
sehingga  proses  ekstraksi  pengotor  organik  juga akan  berjalan  lebih  cepat.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Margaretta,  dkk., (2011)  yang  menyatakan  bahwa  temperatur  yang lebih  tinggi  akan  meningkatkan  kelarutan  bahan oleh pelarut.
Gambar 5 . Pengaruh Suhu Larutan Pencuci Terhadap % Yield
3.4. Pengaruh  Waktu  Pencucian  Terhadap  % Silika
Waktu preparasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kadar silika yang di hasilkan. Pengaruh  waktu  perendaman  selama  preparasi
terhadap  hasil  ekstraksi  silika  dari  pozzolan  dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Pengaruh Waktu Pencucian Terhadap % Silika
Peningkatan  waktu  perendaman  pada  proses preparasi dapat meningkatkan kadar hasil ekstraksi silika  pada  pozzolan.  Jika  dilihat  dari  kemurnian silika  yang  diperoleh,  maka  kadar  tertinggi diperoleh pada waktu pencucian 150 menit dengan jumlah  82,06  %  dan  menurun  pada  waktu  180 menit  dengan  jumlah  36,29  %.  Namun  jika  dilihat dari  komposisi  keseluruhan  pada  Tabel  1  akan terlihat  jumlah  Cl  yang  mempengaruhi  kadar tersebut.
Tabel 1. Karakterisasi Hasil Ekstraksi Silika dari Pozzolan dengan Larutan Pencuci yang Berbeda
Jika  unsur  Cl  sebagai  pengotor  dibersihkan, kadar  silika  bisa  meningkat  menjadi  82,96  %. Akumulasi  ini  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan  hasil  pada  waktu  150  menit  yang  hanya berjumlah  82,57  %.  Hal  ini  bisa  disimpulkan bahwa  waktu  optimum  adalah  180  menit. Kemurnian ini dipengaruhi oleh pembuangan unsur
Cl yang  tidak  sempurna  setelah  ekstraksi dilakukan.  Sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh Meliyana  dkk.,  (2019)  bahwa  unsur  Cl    yang  ada pada  silika  harus  dibuang  dengan  cara  mencuci ekstrak  yang  diperoleh  menggunakan  aquadest panas secara berulang.
60
90 120 150 180 Aquadest 51,66 30,53 52,36 82,06 36,29 Air Sungai 57,13 41,06 66,90 64,65 56,68 Aquadest 17,89 8,70 13,72 14,97 5,98 Air Sungai 17,62 13,08 21,86 15,33 13,51 Aquadest 1,57 3,75 1,55 1,16 3,75 Air Sungai 1,62 2,07 1,30 4,42 1,78 Aquadest 0,26 0,35 0,21 0,22 3,42 Air Sungai 0,12 0,54 0,11 0,29 0,21 Aquadest 0,59 2,14 0,51 0,34 1,99 Air Sungai 0,72 1,29 0,64 1,62 0,53 Aquadest 1,80 2,05 1,12 0,58 0,99 Air Sungai 2,19 1,16 1,80 3,23 0,65 Aquadest 26,06 51,38 30,43 0,41 46,67 Air Sungai 20,44 40,69 7,24 10,16 26,57
P 2 O 5 (%) K 2 O (%)
CaO (%)
Fe 2 O 3 (%) Cl (%) Komponen Larutan Pencuci
Waktu Pencucian (menit)
SiO 2 (%)
Al 2 O 3 (%)
3.5. Perbandingan  Jenis  Pelarut  Terhadap  % Silika
Jenis  pelarut  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  pencucian  preparasi,  yaitu mempengaruhi perolehan hasil kadar zat aktif serta pemakaian  pelarut  terbaik  akan  menjamin  proses yang  optimal  (Noviyanty  dkk.,  2019).  Pada penelitian  pelarut  yang  digunakan  adalah  aquadest dan air sungai. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Pengaruh Jenis Larutan Pencuci Terhadap % Silika
Pada waktu dan temperatur yang sama namun jenis  pelarut  yang  berbeda  %  silika  hasil  ekstraksi dari  pozzolan  juga  berbeda.  Jumlah  optimum diperoleh  dengan  menggunakan  aquadest  sebagai pelarut dengan hasil 82,06 %. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan  dengan  hasil  peneliti  sebelumnya yang  hanya  mendapatkan  kadar  silika  sebanyak 71,91  %  dan  79,72  %  (Setiadji,  S.,  dkk.,  2019) (Andarini,  N.,  dkk.,  2018) . Jumlah  kandungan mineral  masing-masing  kondisi  operasi  dapat dilihat pada Tabel 1.

## 4.   KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pre-treatment mempengaruhi  hasil  ekstraksi.  Pada penelitian  ini  ditemukan  kondisi  terbaik  untuk preparasi  adalah  menggunakan  aquadest  bersuhu 100 o C  sebagai  larutan  pencuci  dengan  waktu perendaman  180  menit.  Kondisi  ini  dapat menaikkan kadar silika dari 73,92 % menjadi 82,06
%.  Kadar  yield  dengan  kadar  silika  tidak  selalu berbanding  lurus,  karena  yield  yang  diperoleh belum  tentu  bebas  dari  pengotor.  Oleh  karena  itu disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  diteruskan ke  tahap  pemurnian.  Aquadest  bersuhu  100 o C sangat  efektif  untuk  preparasi,  namun  ketika suhunya  rendah  air  sungai  menjadi  lebih  efektif dibandingkan dengan aquadest.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada
Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Bung  Hatta  yang sudah  memberikan  dana  penelitian  melalui  hibah internal dengan mata anggaran nomor 11.2.13.03.2022 tanggal 24 Januari 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Alp, I., Deveci, H., Süngün, Y. H., Yilmaz,  A. O., Kesimal, A., & Yilmaz, E. (2009).
Pozzolanic  Characteristics  of  a  Natural  Raw Material  for  Use  in  Blended  Cements. Iranian  Journal  of  Science  and  Technology, Transaction B: Engineering , 33 (4), 291–300. Desfitri,  E.  R.,  Desmiarti,  R.,  Martynis,  M.,  & Dhani, S. R. (2022). Analisis dan Karakterisasi  Potensi  Pozzolan  Sebagai Sumber  Silika  (SiO 2 )  untuk  Meningkatkan Nilai  Sumber  Daya  Lokal . 6 ,  96–105. https://doi.org/10.26760/jrh.V6i2.96-105 Handoyo,  D.  L.  Y.  (2020).  Pengaruh  Lama  Waktu
Maserasi (Perendaman) Terhadap Kekentalan Ekstrak  Daun  Sirih  (Piper  Betle). Jurnal
Farmasi Tinctura , 2 (1), 34–41.
Kaid,  N.,  Cyr,  M.,  &  Khelafi,  H.  (2015). Characterization  of  an  Algerian  Natural Pozzolan for its Use in Eco-Efficient cement. International  Journal  of  Civil  Engineering , 13 (4A), 444–454.
Mahaddilla,  F.,  &  Putra,  A.  (2013).  Pemanfaatan Batu  Apung  Sebagai  Sumber  Silika  dalam Pembuatan  Zeolit  Sintetis. Jurnal  Fisika Unand , 2 (4), 262–268.
Margaretta,  S.,  Handayani,  S.  (2013)  Ekstraksi senyawa  phenolic  Pandanus  Amaryllifolius Roxb. Sebagai Antioksidan Alami. Journal.Wima.Ac.Id , 21–30.
http://journal.wima.ac.id/index.php/teknik/art icle/view/157 Meliyana,  M.,  Rahmawati,  C.,  &  Handayani,  L. (2019).  Sintesis  Silika  dari  Abu  Sekam  Padi aan  Pengaruhnya  Terhadap  Karakteristik Bata Ringan. Elkawnie , 5 (2), 164. https://doi.org/10.22373/ekw.v5i2.5533
Noviyanty,  A.,  Salingkat,  C.  A.,  &  Syamsiar,  S.
(2019).  Pengaruh  Jenis  Pelarut  Terhadap Ekstraksi  dari  Kulit  Buah  Naga  Merah (Hylocereus  polyrhizus). Kovalen:  Jurnal
Riset Kimia , 5 (3), 271–279.
https://doi.org/10.22487/kovalen.2019.v5.i3.1 4037
Rosalin,  R.,  Ridhawati,  R.,  Yasser,  M.  (2019).
Pengaruh  Metode  Pretreatment  Pada  Proses Ekstraksi  Biosilika  dari  Sekam  Padi. 2019 , 172–177.
http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/a rticle/viewFile/1832/1676
Satriawan,  A.,  Muhdarina,  &  Awaluddin,  A. (2021).  The  Utilization  Silica  from  Oil  Fly Ash  as  a  Raw  Material  for  Paper  Filler. Journal  of  Physics:  Conference  Series , 2049 (1). https://doi.org/10.1088/1742-
6596/2049/1/012062 Setiadji, S., Wahyuni, A. S., Suhendar, D., Sundari,
C.  D.  D.,  &  Ivansyah,  A.  L.  (2019). Pemanfaatan  Rumput  Gajah  sebagai  Sumber Silika  untuk  Sintesis  Zeolit  T. Al-Kimiya ,
4 (2), 51–60.
https://doi.org/10.15575/ak.v4i2.5085
Sutopo,  U.  M.,  Desfitri,  E.  R.,  Hayakawa,  Y.,  &
Kambara,  S.  (2021).  A  Role  of  Mineral Oxides  on  Trace  Elements  Behavior  during Pulverized  Coal  Combustion. Minerals ,
11 (11),
1–13. https://doi.org/10.3390/min11111270
Verdiana, M., Widarta, I. W. R., & Permana, I. D.
G.  M.  (2018).  Pengaruh  Jenis  Pelarut  Pada Ekstraksi
menggunakan Gelombang Ultrasonik  Terhadap  Aktivitas  Antioksidan Ekstrak  Kulit  Buah  Lemon  (Citrus  limon (Linn.) Burm F.). Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA) , 7 (4), 213-222. https://doi.org/10.24843/itepa.2018.v07.i04.p 08